( ioi8 ) 



Comme il n'est pas cher, qu'il en faut peu et qu'il résiste assez bien à l'air, 

 il est bon de noter ici que ce métal s'applique très-bien sur le fer, ce qui 

 peut devenir d'une importante application pour les serrures soignées et sur- 

 tout pour la grosse horlogerie , les compteurs et même pour beaucoup de 

 pièces de machines qu'on veut préserver de l'action de l'air, sans être obligé 

 de les graisser souvent. 



» Zincage. — Parmi les procédés de M. de Ruolz , ceux qu'il applique au 

 zincage des métaux et du fer en particulier ont très-vivement intéressé votre 

 Commission. 



» Le fer zinqué acquiert la faculté de résister aux actions oxydantes 

 de l'air et surtout de l'air humide ou de l'eau. C'est qu'en effet, le zinc 3 

 qui est plus oxydable que le fer, préserve ce métal d'oxydation, et ne 

 s'oxyde presque pas lui-même; car lorsqu'il est couvert d'une couche de 

 sous-oxyde, toute altération ultérieure s'arrête. 



» Dans la plupart des applications essayées par M. de Ruolz le métal dé- 

 posé se trouve au contraire négatif par rapport au métal recouvert. Toute 

 la garantie que le vernis métallique promet en pareil cas repose sur sa 

 parfaite intégrité, car s'il s'entame sur un point quelconque, et que l'air 

 humide puisse arriver jusqu'au métal intérieur, la couche superficielle, bien 

 loin de servir de préservateur, deviendra au contraire une cause déterminante 

 d'oxydation. 



» Le zinc appliqué sur le fer le préserve donc doublement: tant qu'il est 

 intact, comme vernis; quand il est entamé, par une action galvanique. 

 Cette particularité rend compte du succès qu'a obtenu le fer zinqué dans 

 toutes les applications où le fer, la tôle, s'employaient à froid, n'avaient pas 

 besoin de toute leur ténacité et pouvaient supporter un supplément de 

 dépense. 



» En général, le fer zinqué' ne doit pas être appliqué à contenir de l'eau 

 chaude: l'action galvanique des deux métaux détermine très-rapidement 

 l'oxydation du zinc, et le fer se rongea son tour avec une singulière activité. 

 Cette remarque devra même diriger les industriels dans l'emploi qu'ils feront 

 des nouveaux procédés, et pourra leur éviter des mécomptes dans des cir- 

 constances rares sans doute, mais par cela même moins susceptibles d'être 

 éclairées par l'expérience seule. 



» Le zincage de fer fait en plongeant le fer dans un bain de zinc fondu a 

 quelques inconvénients d'ailleurs. Le fer s'y alliant au zinc, constitue ainsi 

 un alliage superficiel très-cassant; le fer perd donc de sa ténacité ; circons- 

 tance' qui ne s'aperçoit pourtant qu'alors qu'on essaye de zinquer du fil 



